Sl/R L'fflST. NATURELLE ET LES ARTS. 4;? 



bouillic legere , fine 5i bien broyee , avec laquclle on enduiroit bicn ega- 

 lenient le vaiircau de cuivre,qi!i feroit enfuite recouvert & remis au feu 

 avec un vernis plus fore , qui pourroit crrc compofe de ^ patties dc quartz 

 en poudre lane , de i parries de potafle calcinee, & de 1 partie de verrc 

 de pionib; mais s'il eiit lui-mcme eprouve la difficuhe d'appliijuer & de 

 fixer ce vernis, il ne I'auroit furemeiit pas propofe. 



Parmi les differeiites efpcces d'email que j'ai cidcvant indiquees , 

 celles des n°'. i , 3 & 9, font les moins difpendieufes i mais aulli elles 

 exigent la plus grande chaleur. Au contraire , les n°'. 4,, J , & en parti- 

 cuiier k ri". 14, peuvent etre recommandes comme les plus facilcs a 

 fonJre, & les plus avantageux pour la preparation des mets , ce qui eft 

 ici I'objct principal & tou'- autremcnt important que le biillant que Ton 

 obtient avoc Temaii ordinaire, qui peut d'aillcurs ctre employe, comme 

 on I'a dit , quand il n'eft pas queftion de chercher le bon marche. 



Section W. Dc la manure cTemalUer Us vatffeaux de ftr. 



En general on tenoit ci-devant que de tous les meraux le fer ^toit le 

 moins propre a fouffrir un email ou un enduit vitreux ; ce qui eft vrai , 

 en ce que le ter fe prete difficilement a la methode des Emailleurs , c'eft- 

 a-dire a etre plulieurs tois expofe au feu de fufion , & enfuite retire, 

 lorfqu'on veut orncr I'email de diverfes couleurs , parce que les etincelles 

 que le'fer lance a une chaleur violente , ecartent bientot de lui tous ces 

 ornemens dans les endroits ou elles s'allument. C'eft pour cette raifon 

 qu'aucune des compofitions precedentes n'a pu etre employee avanra- 

 gcufement fur les vailTeaux de fer , &: fur-tout parce que les acides du 

 gvpfc & du fpafh fluor attaquoient ce metal pe''ndant la fufion , d'ou il 

 relultoit des foufflures & de petites taclies qui gatoient I'ouvrage. 



L'email blanc, dont il a ete parle precedemmenc , qui fe trouve chez 

 les Droguiftes, & qui s'emploie tres-bien fur le cuivre, a non-feulement 

 I'inconvenient de s'attacher difficilement aux vaiffeaux de fer ; mais il eft 

 encore trcs difpofe a demeurer inegal & bourfouffle , fiC on peut ajoutec 



3u'il eft d'un crop haut prix. J'ai fait en confequence plufieurs etfciis avec 

 'autres melanges qui fe tondent fans ert,;rvefcence , & a une moindre 

 chaleur que celle qui eft necclTaire pour que le fer des etincelles qui s'arta- 

 chent & deviennent dures fur ce metal , fans fournir aucun acide qui puilTe 

 I'attaquer pendant la fufion. 



Je crois devoir rapporter <Juclques-unes de ces experiences qui ont le 

 mieux reufti. 



XVI. J'ai reduit en poudre tres-fine & broye enfemble 9 parties de 



minium , 6 de verre de cryftal , 2 dc potalle pure , 2 de nitre raftine &: I 



de boray. Ce melange a ete mis dans un grand creufet qu'il n'a rempli 



qua moitie ; j'ai eu I'attention de le couvrir pour empecher les charbons 



SuppUmenti-i^2.TomtXXl. Mmmi 



